(68) 

 de Libert , dj effectue depuis longtemps par le Bureau des Essais : 



Sous simples. Sous doubles. 



Cuivre g7,5i5 97,758 



tain i,285 1,1 32 



Plomb 0,827 Traces. 



Zinc 0,373 i , 1 10 



100,000 100,000 



Mais ces analyses , faites sur les pices isoles prises au hasard dans la 

 circulation, pouvaient tre inexactes. 



Pour contrler ces rsultats , on a pris 60 pices de 1 dcime , on en a 

 retir 1 gramme de mtal par pice ; on a divis en trois lots ces pices 

 d'essai , qui ont t soumises une double analyse chacune. En voici les 



rsultats : 



Cuivre 95,789 96,036 95,772 



tain 2,839 2,4^4 2,588 



Plomb ^372 1 ,43o 1,200 



Zinc 0,000 0,070 o,44 



100,000 100,000 100,000 

 En prenant la moyenne dfinitive de ces trois analyses, on aurait donc : 



Cuivre 95,87 



tain 2,63 



Plomb i,33 



Zinc > ' 7 



1 00 , 00 



rsultat sensiblement diffrent de l'ancienne analyse , et d'accord avec le 

 titre lgal de ces monnaies. 



Sous de mtal des cloches. Le titre de ces monnaies est 86 pour 1 00. 

 Leur poids est de a4 grammes au dcime. Il en a.t mis en circulation pour 

 I9a32 543 fr., aux termes de la loi du 6 aot 1791. 



n Leur composition est malheureusement trop variable pour qu'on puisse 

 en tirer un parti bien avantageux, soit dans la fabrication des monnaies, 

 soit dans l'industrie. Toutefois , ces sous offrent des qualits dignes d'atten- 

 tion, car leur conservation est souvent fort belle, et leur disposition s'en- 

 crasser presque nulle. 



Dcide proposer la suppression de ces sortes de sous, la Commission 

 avait regard comme inutile toute exprience sur leur composition, leur 

 frai et et les rsultats de leur fonte. 



